－新製品紹介－●改修用・アクリルゴム・外壁塗膜防水工法「アロンウオールＮＥＯ」
─────────────────────────────────────────────────────

機能化学品事業部 建材･土木グループ

阿知波政史、野口 裕幸

１．はじめに

徳島工場

武田 晋治

献してきた。アロンウオールは、高度成長期(1954～1973年)に建設された建物の漏水や早期劣化などの追い風や防水信頼

1997年に開催された気候変動枠組条約第３回締結国会議

性により日本の原子力発電所の70％に採用されるなど市場を(COP3，京都会議)では、地球温暖化対策として、温室効果拡大し続けてきたが、タイルや石材などの乾式仕上げや耐久ガスの削減目標が制定された。これを受け、(社)日本建築学

性の低い他社安価品の台頭により、苦戦を強いられている。

会では、日本の二酸化炭素総排出量の４割を占める建築物にこのような背景に対し、建物の長寿命化を目的とした改修

対する削減策の一つとして、「建物の耐用年数を３倍に延長

市場において、外壁防水市場の拡大を目指し、建物の寿命を1)することが必要不可欠である」との声明を発表した 。日本

３倍にするための外壁防水を工程削減により差別化・汎用化

における建物の寿命は、30～40年程度と言われており、欧米した改修用・アクリルゴム・外壁塗膜防水工法「アロンウオの1/2～1/3と短く、これまでの老朽化した建物を壊して新しールNEO」を開発した。

く建て替える(スクラップアンドビルド)「フロー」から建物

２．外壁防水の必要性

を長持ちさせて長く使い続ける「ストック」への転換、すな
わち｢建物の長寿命化｣への取組みが急務となった。
一方、構造を担う部材であるコンクリート、鉄および木材、建物の防水と言えば屋根であり、屋根に比べて面積の大き

更に、屋根や外壁を構成する部材である軽量気泡コンクリーな外壁に防水を施すという考え方は少ない。しかし、外壁のト(ALC)パネル、プレキャストコンクリート(PCa)部材、押防水が必要な理由は、以下に示す３点であると考える。

出成形セメント板などの劣化は、水分との接触により発生・①外壁は雨水で濡れ易い

2)

進行する 。特に、すべての建物に使用されている鉄筋コン

表２に示すように、日本古来の木造建物は、勾配屋根で雨クリートは、表１に示すように、劣化のすべてに水分が関与

水を流し、深い軒の出によって横殴りの雨が外壁面にかからしており、多雨な日本における建物の長寿命化は、水分の遮ないように工夫したデザインとなっている2)。一方、現代の断がキーポイントとなる。

鉄筋コンクリート造建物は、水平な屋根には雨水が溜まりや当社は、1970年に屋根用アクリルゴム系塗膜防水材「アロすく、軒や庇のない外壁には絶えず雨水が接触する。多雨でンコートSA」を業界に先駆けて上市し、「アクリルゴム」と台風の多い日本において、現代の建物のほとんどは、雨に対いう用語を定着させた。更に、1973年には、外壁化粧防水

して無防備であると言える。

「アロンウオール」を上市し、日本に初めて「外壁防水」の②コンクリートには必ずひび割れが発生する概念を確立し、防水と構造躯体の保護による建物の保護に貢表１

コンクリートは、水密・気密性に優れた材料であるが、材

鉄筋コンクリートの劣化現象と劣化因子
中性化

塩

害

アルカリ骨材反応

凍現象とメカニズム

劣
化
因
子

水
二酸化炭素
塩化物イオン
酸素

●
●

●

●

●
●

反応性骨材

●

東亞合成グループ研究年報

30

TREND 2012

第15号

●

害

表２

３．開発の背景

建物の形状と雨に対する防御性
雨に対する防御性

木造建物

屋 根

外 壁

アロンウオールは、上市後40年にわたり、外壁防勾配で雨水を流す深い軒で保護され，濡れにくい

水のトップブランドとして認知され、優れた防水性、
躯体保護性および耐久性により、市場から高い信頼を得ている。これは、防水材「アロンコートST」
がJIS A 6021(建築用塗膜防水材)の認証を受けてい鉄筋コンクリート造建物

雨水が溜まり易く，
コンクリートがひび割れて雨水が浸透する

軒や庇がないため，
濡れる

にわたり防水性(ひび割れ追従性＝ひび割れ部での耐繰返し疲労性)を保持するための品質を具備しているからである。

必ず防水される
表３

るのみではなく、表５に示す外壁用塗膜防水が長期

外壁用仕上塗材と塗膜防水材の性能比較
JIS規格

A 6909(仕上塗材)A 6021(塗膜防水材)

単
層

複
層

カテゴリー
通 称
外装薄塗材E
樹脂リシン
防水形外装薄塗材E
単層弾性
複層塗材E
吹付けタイル
防水形複層塗材E
弾性タイル
可とう形改修塗材E
微弾性塗材
アロンウオール
外壁用塗膜防水材(他社品)

料や施工上の問題により、必ずひび割れが発生する。(社)日

工程数
２～３
３
３～４
５
３
5～6
4～6
表４

本建築学会では、漏水抵抗性を確保する場合の許容ひび割れ

意匠性
○
△
△
○
○
○
○

防水性
×
△
×
○
×
◎
○～◎

遮断性
×
×
×
△
×
◎
○～◎

耐用年数
４～７年
５～８年
７～10年
10年前後
10年以下
15～20年10年前後

同一物件で見られたひび割れに対する追従状態
アロンウオール

他社アクリルゴム系塗膜防水

幅を0.15mmと定めている3)が、0.05mmを超えると漏水が発生する4)との報告があり、屋根に本来必要のない防水が必ず施されるのはこのためである。
③コンクリートのひび割れは絶えず動いている
コンクリートのひび割れは、温度変化、水分状態の変化や外力により動く(ムーブメント)。ひび割れ幅は、温度の低下
により大きくなり、上昇により小さくなることから、１日や

アロンウオールは、新築・改修を問わず、吹付けまたはロ

年間の温度変動により相当数の伸縮繰返しムーブメントが発ーラー塗布により施工されるが、材料飛散が問題となる都市

5)部での施工はローラー塗布が主流となっている。

生していることになる 。
必ずひび割れが発生する鉄筋コンクリート外壁が雨水によ

表６に示すように、アロンウオールをローラー塗布する場

り濡れることおよびひび割れ部から雨水や劣化因子が浸入す

合は、防水材「アロンコートST」を３回で塗布する必要がることは、漏水による生活環境の悪化や鉄筋コンクリートのあることから、プライマーから仕上塗料(トップコート)まで早期劣化による寿命の低下につながる。これを防止するため合計６工程となり、競争力の低下を招いている。

には、鉄筋コンクリート表面への塗装が必要であり、表３に示すように様々な種類の塗装材が用いられている6),7)。しか４．アロンウオールＮＥＯの商品コンセプトと特長

し、ひび割れ部での伸縮繰返しムーブメントにより疲労破断
するものがほとんどであり、これを解決できるのがアロンウ

アロンウオールNEOは、「アロンウオールの化粧性、防水

オールである。

性、躯体保護性および耐久性を半分の工程数で実現する工表４は、某同一物件での14年経過後のアロンウオールと他法」を商品コンセプトとし、改修およびローラー塗布施工に社アクリルゴム系塗膜防水のひび割れに対する追従状況であ特化している。

る。アロンウオールは、下地のひび割れに対して破断するこ

アロンウオールNEOは、すべての材料が水性であり、使となく追従しているが、他社品は防水層塗膜が破断し、防水用材料や工程の削減に加え、付着性の良好な既存塗膜や健全性が消失している状態であった。

なシーリング材を撤去しないため、廃棄物を削減でき、環境に優しく、経済的な改修が可能となる。

東亞合成グループ研究年報

31

TREND 2012

第15号

表５

アロンコートSTの品質

品質規格
防水材中の固形分が70％以上
防水材乾燥塗膜中のアクリルゴムポリマー量が55％以上
アクリルゴムポリマー中の2-エチルヘキシルアクリレート量が90％以上
防水材乾燥塗膜中の可塑剤等の抽出成分量が１％以下

防水性

躯体保護性

耐久性

◎
◎(耐疲労性)◎(低温伸び)○○◎◎(遮塩性)○○◎○◎※○に比べて◎は寄与の程度が高い

表６

アロンウオールＮＥＯとアロンウオールの仕様比較
アロンウオールNEO

施工対象
施工方法

仕

アロンウオール(ローラー塗布工法)

改修(既存塗膜がある場合)
ローラー塗布(３～４工程)

新築および改修
ローラー塗布(６工程), 吹付け(５工程)

仕上塗料：
アロンHSカラー Si-1000，Si-3000(0.2～0.25kg/m2)

仕上塗料(２回塗り)：
アロン水性スーパーカラーSi (0.3kg/m2)
防水材(３回塗り)：
アロンコートST (2.0kg/m2)

様2

防水材②：アロンコートST (0.8kg/m )

理論膜厚
表７

防水材①：アロンコートSX (0.7kg/m2)

プライマー：
アロン水性プライマー (0.1kg/m2)

820μm

1,100μm

アロンウオールＮＥＯの要求機能と性能
要求機能

工 法

防水材

・10年の防水保証が可能

アロンコートSX
アロンコートST

仕上塗料

要求性能

アロンHSカラー・均一な膜厚に塗布できる
・既存塗膜にプライマーレスで塗装できる・下地の動きが緩和できる
・丸みのある模様が塗布できる・厚塗り施工性が良い
・１回塗布で隠蔽できる・化粧性(汚れにくい)を有する

５．アロンウオールＮＥＯの要求性能と材料設計

・３工程・オール水系仕様 (環境安全性)
・アロンウオールと同等の防水性，躯体保護性，耐久性
・次回のメンテナンス方法を有する・ローラー塗布時の平滑仕上げ性
・表層劣化した樹脂系既存塗膜への付着性・引張強さ 1.0N/mm2，伸び率 600％以上
・模様の頂部に丸みを付与(仕上塗料の隠蔽性を確保)
・１回で0.2kg/m2塗布できる施工性と隠蔽性
・耐汚染性

５.１ 信頼性設計
アロンウオールNEOの材料および工法開発は、初期性能はもとより、経年劣化後の性能を考慮した製品設計(信頼性アロンウオールNEOの仕様を表６に、要求性能を表７に設計)を行った。図１に示すように、通常の材料開発は、初示す。

期性能による製品設計が主であり、経年後には性能が大幅に一般に塗膜防水材の防水性(ひび割れに対して破断せずに低下してしまう場合が多い(図中の通常品)。

追従するひび割れ追従性＝ひび割れ部での耐繰返し疲労性)

アロンウオールは、様々な環境条件を有する南北に長い日は、膜厚に依存すると考えられてきた。
信頼性の高いアロンコートSTを使用しながら、これまで本で10年の防水保証を行い、15年以上メンテナンスが不要で６工程で得られたアロンウオールの防水性を半分の３工程である。従って、アロンウオールNEOについても、少なくと実現するためには、１回当たりの塗布量に限界がある防水層も15～20年後において外壁用塗膜防水として最低限必要な防の総膜厚を減らす必要がある。これを解決する手段として、水性を確保しておく必要があり、この劣化代(しろ)を見積も２層塗布する防水層をそれぞれ伸び率の異なるものとし、伸ることが重要となる。

び率の高い下側の防水層で下地からの動きを緩衝させる傾斜防水性が必要最低限まで低下する施工後15～20年に、再度構造とした。下側の防水層には、高弾性かつ強靭な塗膜性能

塗り重ねてメンテナンス(リフレッシュ工法)を行い、低下しと既存塗膜に対する付着性を有するプライマー機能を両立さた防水性を初期レベルまで回復させる。更に、これを繰り返せることにより、本工法が実現可能となった。

すことにより、建物の耐用年数を３倍にすることが可能にな東亞合成グループ研究年報

32

TREND 2012

第15号

べて、繰返し疲労試験での低下率が大きいのは、引張速度、初期の防水性

試験温度および伸縮繰返しの点で厳しい試験となっているた

防 水 性

劣化代(しろ)めであり、実構造物により近い状況を反映しているものと考える。

外壁塗膜防水として最低限必要な防水性∥
15～20年後に必要な防水性

通常品
0

アロンウオールの耐繰返し疲労性は、施工後15年では1.0～2.0mm、21年では0.5～1.0mmまでのムーブメントに対応できる。JIS A 1436(建築用被膜状材料の下地不連続部におけ

10
経過年数 (年)図１

20

る耐疲労性試験方法)では、外壁用塗膜防水に求められる耐繰返し疲労性の目安として、鉄筋コンクリート造で0.5～信頼性設計の概念図

1.0mmとしている。
アロンウオールNEOの防水性および耐久性の目標として、るものと考える。

施工後20年で0.5～1.0mmのムーブメントに耐えることとし

アロンウオールNEOの劣化代の見積もりは、これまでにた。

蓄積したアロンウオールの経年での劣化挙動データ(経年調8)査結果)を用いた。図２ に示すように、アロンウオールを
５.２ アロンコートＳＸ

施工した同一敷地内にある経年後の実物件から採取した塗膜

超高弾性アクリルゴム系下塗防水材「アロンコートSX」のゼロスパンテンション伸び量試験および繰返し疲労試験結には、下地の動きを緩衝するための高弾性かつ強靭な塗膜性果から15～20年後の劣化の程度を求めた。
アロンウオールのゼロスパンテンション伸び量は、施工後能と表層劣化した樹脂系既存塗膜に対する付着性を実現する

10年で初期値から20～30％、21年で50～60％低下する。更に、ために、安定性の良好な特殊水性アクリルゴムエマルション

耐繰返し疲労性は、施工後10年で初期値から約60％、21年でを新規に開発した。更に、ローラー塗布時のローラーマーク

約80％低下している。ゼロスパンテンション伸び量試験に比を出にくくし、均一な塗膜厚みを得るための粘性コントロー

東亞合成グループ研究年報

33

TREND 2012

第15号

表８

アロンコートSTの品質
工程名

標準使用量 (kg/m2)

使用材料

－
－
－
－
1
2

下地処理
下地の確認および清掃
プライマー塗布
下地調整・増塗り
下塗防水材塗布
防水材塗布

別途

3～4

仕上塗料塗布 (いずれかを使用)

別途 (各種プライマー)
別途 (アロンコートSXまたはアロンコートST)
アロンコートSX
アロンコートST
アロンHSカラー Si-1000またはSi-3000
２回塗り用仕上塗料

ル技術を確立した。

0.5～1.0
0.7
0.8
0.2～0.25
0.15×２回

良な既存塗膜は撤去し、施工箇所の全面を高圧洗浄(9.8MPa以上、詳細は標準仕様書参照)し、アロンコート

５.３ アロンＨＳカラー Ｓｉ-１０００・Ｓｉ-３０００

SXの付着阻害となる白亜化物(劣化した樹脂、顔料などの低汚染形水系アクリルシリコン樹脂仕上塗料「アロンHS

粉化物)を除去する。

カラー Si-1000」および低汚染形弱溶剤系アクリルシリコン②下地の浮き部、欠損部、発錆鉄筋および幅2.0mm以上のひ樹脂仕上塗料「アロンHSカラー Si-3000」は、新規にアクリ

び割れ部は、あらかじめ適切な方法で補修しておく。

ルシリコン樹脂ポリマーを開発した。更に、１回塗りでの厚③脆弱化したり、破断している既存シーリング材は撤去し、膜(0.2kg/m2)塗装性と隠蔽性を確保するために、PVC(顔料ノンブリード形ポリウレタン系またはアクリルウレタン系

体積濃度)の最適化と粘性コントロール技術を確立し、ローシーリング材(適合性は標準仕様書参照)で打ち替える。

ラー塗布時のグリップ性と塗着性を両立させた。更に、新た(２) プライマーの塗布および下地調整

な低汚染化技術により、弾性タイプの仕上塗料に散見される

下地処理後、サッシ周りや各種設備、一部シーリング材な

雨筋汚れを低減した。

どのアロンコートSXが直接付着しない部位には、適切なプ

６．アロンウオールＮＥＯの仕様と施工

ライマーを塗布する。
下地調整として、既存塗膜を撤去した部位は模様合わせを行い、幅0.2～2.0mmのひび割れ部、役物との取合い部、膜６.１ 適用範囲
アロンウオールNEOは、コンクリート、モルタル、ALCパ

厚が薄くなりやすい出・入隅部、板材継手目地などの動きのネル、PC部材、押出し成形板および鋼鈑素地に施工され、大きな部位や防水上重要な部位は、アロンコートSXまたは経 年 に より 表層 劣 化 した 樹脂 系 の 既存 塗膜 面 ( 付着 強さ

STを0.5～1.0kg/m2増塗りする。

0.5N/mm2以上)を適用下地としている。なお、劣化程度など(３) アロンウオールＮＥＯの塗布にもよるが、アクリルシリコン樹脂、フッ素樹脂、無機、光触媒およびクリア塗料や表層劣化が明らかでない場合には、

写真１に示すように、標準仕様に従って、アロンコート

あらかじめアロンコートSXの付着性を確認しておく必要があ

SX、アロンコートSTおよび仕上塗料をそれぞれローラー塗る。

布する。アロンコートSXおよびアロンコートSTは、最も重要な機能を担う防水層であるため、所定の厚みが確保できるように塗布しなければならない。アロンコートSXは、アロ

６.２ 施工仕様

ンコートSTとの間違え防止および塗着量管理できるように、

アロンウオールNEOの標準仕様と工程を表８に示す。な

グレーに着色(N8.5近似)している。

お、適用可能な仕上塗料には、１回塗りが可能なアロンHS
カラー以外に従来の２回塗り用仕上塗料も使用することができる。
６.３ 施工方法(１) 下地処理
アロンウオールNEOを施工する前の下地処理を以下に示す。

写真１①既存塗膜の付着強さが0.5N/mm2未満の場合や耐水性が不東亞合成グループ研究年報

34

TREND 2012

アロンコートＳＸの塗布状況

第15号

(３) 耐候性

仕上塗料にアロンHSカラー Si-1000またはSi-3000を使用

アロンHSカラーの促進耐候性試験後の光沢保持率を表10する場合には、ローラーを縦横に運行させながら、塗り飛ばに示す。JIS A 6909(建築用仕上塗材)では、仕上塗料の耐候しがないように塗布する。

性の品質を定めており、最も高い耐候性区分として、促進暴

７．アロンウオールＮＥＯの性能

露時間2,500時間後の光沢保持率を80％以上(耐候形１種)としている。
アロンHSカラーのいずれも耐候形１種を満足し、良好な

アロンウオールNEOは、建物を長寿命化するために、化粧耐候性を有している。

性と高度な防水性、躯体保護性および耐久性を兼ね備える必要がある。これらの要求に対するアロンウオールNEOの各

表10

種性能を以下に示す。

アロンＨＳカラーの耐候性

７.１ 化粧性

アロンHSカラー
Si-1000

アロンHSカラー
Si-3000

81

83

光沢保持率 (％)

(１) 仕上り【試験方法】フレキシブル板にアロンウオールNEOを塗布し、７日養生後にJIS A 6909耐候性試験B法に準拠して、キセ
ノンアークランプによる2,500時間促進耐候性試験を行い、試験前後の60°鏡面光沢度より光沢保持率を求めた

アロンウオールNEOを砂の残存量の多いリシン下地に施工した仕上り状態(リップル模様)を写真２に示す。アロンウ
オールに比べ、アロンウオールNEOの防水層の厚みは減少
しているものの、砂の残存量が多いリシン下地に対しても、砂による凹凸の影響を受けることなく、良好な仕上り状態で７.２ 防水性あった。

(１) 引張性能
アロンコートSXおよびSTの引張性能を表11に示す。アロ
ンコートSXは、アロンコートSTと同程度のアクリルゴムポ
リマー量および引張強さであるが、アロンコートSTに比べて２倍の伸び率およびゼロスパンテンション伸び量を達成し
ている。
表11

施工前
写真２

アロンコートリシン下地に対する仕上り例(２) 耐汚染性
アロンHSカラー Si-1000の３ヶ月暴露後の外観を表９に示す。従来の水系仕上塗料に比べ、表面の雨筋汚れがかなり少アロンHSカラー Ｓｉ-１０００の耐汚染性
アロンHSカラー
Si-1000

SX

ST

アクリルゴムポリマー量 (％)

56.7

57.8

引張強さ (N/mm2)
伸び率 (％)
ゼロスパンテンション伸び量 (mm)

1.2
800
11.0

1.5
400
5.0

【試験方法】JIS A 6021に準拠してアロンコートSXまたはSTの23℃での引張強さおよび破断時の伸び率を測定した。ゼロス
パンテンション伸び量は、アロン水性プライマーおよびアロンコートSXまたはSTを塗布したフレキシブル
板(裏面中央部幅方向にV形切込み)を5mm/minの速度で引張り、塗膜を貫通する穴や破断が発生した時点のチャック間の距離を測定した

なくなっており、良好な耐汚染性を発揮している。
表９

アロンコートＳＸおよびＳＴの引張性能

施工後

従来品
(水系仕上塗料)(２) 防水性
アロンウオールNEOのゼロスパンテンション伸び量と繰

屋外暴露
３ヶ月後
の外観

返し疲労試験結果(防水性)を表12に示す。なお、比較品は、他社の外壁用アクリルゴム系塗膜防水材である。アロンウオールNEOのゼロスパンテンション伸び量は、比較品をわず
かに上回っている程度であるが、耐繰返し疲労性は３倍の能【試験方法】フレキシブル板にアロンウオールNEO(アロンHSカラ
ー Si-1000)を塗布し、1日養生(23℃, 60％)後試験体
上部に波板を設置して汚れ物質が溜まるようにし、３ヶ月屋外に暴露した後の外観を観察した力を有している。
これは防水材塗膜中のアクリルゴムポリマーの組成と含有量によるものであり、比較品のそれは約40％と低く、外壁用東亞合成グループ研究年報

35

TREND 2012

第15号

塗膜防水材に対するアクリルゴムポリマーの組成と含有量の

表14

アロンウオールＮＥＯの躯体保護性

重要性が明らかとなった。
表12

アロンウオールＮＥＯの防水性
アロンウオール
NEO(他社塗膜防水材)

ゼロスパンテンション
伸び量 (mm)

6.2

5.0

耐繰返し疲労性 (mm)3.0～6.0

1.0～2.0

アロンウオールNEO

アロンウオール

020
2.3×10-3

019
2.1×10-3

透水性 (ml/d)
透湿性 (g/m2・d)
遮塩性 (mg/cm2・d)

比較品【試験方法】アロンウオールNEOおよびアロンウオールのフリー塗膜を７日養生し、以下の試験を行った。
・透水性：JIS A 6909の透水試験B法に準拠して水頭高さ250mmでの24時間後の透水量を測定した・透湿性：JIS Z 0208に準拠して、40℃、90％での透湿量を測定した・遮塩性：JIS K 5400に準拠して、塩素イオン透過量を測定した【試験方法】繰返し疲労試験は、アロンウオールNEOを塗布したフレキシブル板(裏面中央部幅方向にV形切込み)を各ムーブメントと試験温度で周期１分で500回伸縮繰返しを行い、塗膜を貫通する穴や破断が発生した時点のムーブメントと温度を測定した

７.４ 耐久性(３) 付着性
アロンウオールNEOの各種被着塗料に対する付着性を表

アロンウオールNEOの促進暴露試験後の耐繰返し疲労性13に示す。なお、被着塗料は、20種類の市販仕上塗料(硬質を表15に示す。なお、メタルハライドランプによる600時間と軟質、溶剤系と水系および各種樹脂別)に対する６種類の促進暴露試験は、約20年の屋外暴露に相当する。約20年相当

微弾性塗材の付着性を評価し、付着性の程度別に３種類に分劣化後のアロンウオールNEOは、0.5～1.0mmのムーブメン

類、選定した。

トに対して破断することなく追従している。

アロンウオールNEOは、あらゆる被着塗料に対して、良アロンウオールNEOは、20年後においても鉄筋コンクリ

好に付着しており、高弾性でありながら、優れたプライマーート造外壁に適用する塗膜防水に求められる防水性を維持し機能を有している。

ている。

表13

表15

アロンウオールＮＥＯの付着性

難付着塗料
中付着塗料
易付着塗料

比較品

アロンウオールＮＥＯの耐久性

アロンウオール
NEO(他社塗膜防水材)

工程

ムーブメント

20℃

60℃

-10℃

養生後
水浸後

25/25 (○△)
25/25 (○△)

25/25
25/25

１

0.5～1.0mm

○

○

○

養生後
水浸後
養生後
水浸後

25/25
(△)
25/25
(△)
25/25 (○△)
25/25 (○△)

12/25
(×)
0/25
(×)
25/25 (○△)
25/25 (○△)

２

1.0～2.0mm

○

○

×

３

2.0～4.0mm

４

2.5～5.0mm

５

3.0～6.0mm

(○)
(○)

試験温度

【試験方法】アロンウオールNEOのフリー塗膜を７日養生し、メタ
ルハライドランプによる600時間促進耐候性試験を行った。促進暴露後の塗膜をエポキシ樹脂接着剤を用いてフレキシブル板(裏面中央部幅方向にV形切込み)に張付け、繰返し疲労試験を行った【試験方法】フレキシブル板に各種被着塗料を塗布して７日養生した後、アロンウオールNEOを塗布し、７日養生した。
養生後および７日水浸し、１日養生後に碁盤目テープ剥離試験(2mm角で格子状に25個の切込みを入れ、セロテープを張付けて引き剥がした後の残存個数)およびピーリング試験[( )内、切込み後に指で引き剥がした
時の抵抗を評価、△(引き剥がし抵抗大)以上合格]を行った。なお、被着塗料は以下を用いた・難付着塗料：溶剤系フッ素樹脂塗料(硬質タイプ)
・中付着塗料：溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料(軟質タイプ)
・易付着塗料：水系アクリルシリコン樹脂塗料(軟質タイプ)

８．アロンウオールＮＥＯの施工事例
アロンウオールNEOの施工事例を写真３に示す。アロン
ウオールNEOは、施工性および仕上がり共に良好であり、

７.３ 躯体保護性好評を得ると共に、順調に実績を伸ばしている。

アロンウオールNEOの透水性、透湿性および遮塩性を表

９．おわりに14に示す。アロンウオールNEOは、躯体保護性に優れたア
ロンウオールと同程度の遮水性(コンクリートに水分を入れない)、水蒸気透過性(コンクリート中の水分を水蒸気として

アロンウオールNEOは、外壁防水市場の再構築とシェア

外部に放出する，透湿性が高い方が良い)および遮塩性(飛来拡大を目指して開発し、アロンウオールと同等の防水性、躯

塩分をコンクリートに入れない)であり、優れた躯体保護性

体保護性および耐久性と省工程の両立を実現した。

を有している。

今後、少子高齢化が進み、新築需要が減少する中で、建物の改修市場はますます激化するものと思われる。施主や建物

東亞合成グループ研究年報

36

TREND 2012

第15号

引用文献

の使用者にとっては、外部に煩わしい仮設足場が設置される改修工事の頻度は少ない方がよく、高齢者世帯においては、より望まれるものと考える。本工法は、建物のメンテナンス

１) (社)日本建築学会, 建築雑誌, 1998, 90～91.

サイクルを長くし、メンテナンス回数の低減(保守管理性の

２) 田中享二, 防水ジャーナル, 2007, 66～68.

向上)にも貢献できることから、長寿命化に加え、資産価値

３) (社)日本建築学会編，“鉄筋コンクリート造建築物の収の向上にもつながる。

縮ひび割れ制御設計・施工指針(案)・同解説”，丸善,

当社は、建物の外壁と屋根を同一メーカーの同質(材質と2006, p.3.

耐久性が同じ)防水材で、同一の施工業者が雨合羽のように

４) 仕入豊和, 日本建築学会論文報告集, 1961, 217～220.

全て覆う「防水改修によるトータルメンテナンス」をキャッ５) 田中享二, コンクリート工学, 2003, 20～25.

チフレーズに掲げている。これには、当たり前のことである

６) 大草元次, 櫻井和夫, 石坂功, 大澤悟, 松原道彦, 日本

が、建物全体を当社の確かな材料(防水材)と防水に関する確

建築仕上学会大会学術講演会, 1999, 83～86.

かな知識・ノウハウ・施工力(全アロン防水組合)で、責任を

７) 山田人司, 大澤悟, 久保田浩, 小久保正美, 住野正博,

持って施工とメンテナンスを提供するという意が込められて

添田智美, 名知博司, 日本建築学会大会学術講演梗概集,

いる。

2007, 837～838.

建物を長期にわたって健全に、美しく保つ「美しき防水」、
これを武器にこれからも建物の維持保全に貢献していきたい。

８) 阿知波政史, 岩島夏哉, 日本建築学会大会学術講演梗概
集, 2008, 39～40.

集合住宅

事務所

幼稚園
写真３

アロンウオールＮＥＯの施工事例

東亞合成グループ研究年報

37

TREND 2012

第15号